Bronze- und Eisenfunde. 37 
Aus sehr reinem Materiale bestehen die Eisen der Analysen Nr. 2,3, 
4 und 9; sie dürften jedenfalls aus toskanischen, elbaner Erzen, 
angefertigt worden sein. Der ausgezeichnet gearbeitete Henkelring 
(Analyse Nr. 4) aus einem Tessiner Grabe herstammend, verrät 
die hohe etruskische Technik, es ist ein sehr weiches, gut schmied- 
bares Eisen; von dem Bleche (Analyse Nr. 3) wurde oben schon 
angenommen, dass es möglicherweise von einem etruskischen Brust- 
harnısch stammt, und auch die sehr phosphorarme zweite kleinere 
Sıchel dürfte aus Toskana stammen; es sind dies alles Tessiner 
Funde. Besonders spricht auch für diese Annahme die Zusammen- 
setzung des Drahtes der Analyse Nr. 9. Das sehr phosphor- und 
schwefelarme Stück war um den oberen Rand eines jener schönen 
eleganten Bronzeeimer, einer situla, geschlungen; diese Eimer ge- 
hören der frühesten La Tene-Zeit an, ja sie finden sich schon 
häufig unter den Funden der vorhergehenden Hallstadt-Periode, 
die sich hier mit jener berührt. Diese Gegenstände sind sicher 
noch nicht im Norden fabriziert worden. Die schöne, wohler- 
haltene Sichel der Analyse Nr. 1 enthält wenig Schwefel, aber 
ziemlich viel Phosphor. Sie dürfte der späteren La Tène-Zeit an- 
gehören und im Lande selbst hergestellt worden sein. 
Wenn somit die Analyse einige Schlüsse über Alter und Her- 
kunft des Eisens zu ziehen erlaubt, so gibt die Betrachtung der 
Aetzfiguren einigen Aufschluss über die Technik der Eisenhütten- 
leute jener längst vergangenen Zeiten. 
Aetzfiguren entstehen auf blank geschliffenem Eisen durch 
die Einwirkung von Säuren. Wenn das Eisen ungleichmässig ist, 
so werden die weicheren Teile rascher von der Säure angegriffen, 
als die härteren, je unhomogener also ein Eisen hergestellt worden 
ist, umso ungleichmässiger und abwechslungsreicher wird das 
Aetzbild. 
Die Photogramme 15) auf der Tafel I bedeuten: 
TafelI. A: Modernes Flusseisen (Gebr. Rôchling)16) von einem 
Kohlenstoffgehalt, wie er ungefähr den weichsten von uns unter- 
suchten Eisenproben entspricht. Aeusserst gleichmässiges Aetzbild, 
durchaus homogenes Material. 
B: Querschnitt des Drahtes der Analyse Nr. 5, sehr ungleich- 
mässig, Risse mit Schlackeneinschlüssen. 
15) Zur Herstellung der Aetzfiguren wurde das angeschliffene Eisen 
blank poliert, dann mit verdünnter Salzsäure oder mit einer alkoholischen 
Lösung von Pikrinsäure geätzt, rasch abgespült, durch Auftupfen von Fil- 
trierpapier getrocknet und sogleich in siebenfacher Vergrösserung photo- 
graphiert. (Die Photographien wurden von Herrn A. Ditisheim ausgeführt.) 
16) Wir verdanken den Herrn Gebr. Röchling in Basel Proben von 
genau analysierten Eisen. 
